702 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



(points critiques sur les courbes de la résistance électrique et de la dila- 

 tation, point thermique, fin de la transformation magnétique). 



Le fer y serait stable au-dessus de 1020" (points critiques sur les courbes 

 de la résistance électrique et de la force thermo-électrique). 



Entre 73o° et 95o° on aurait la solution solide continue du fer a avec le 

 fer P'; entre rpo° et 1020°, la solution solide du fer ft' avec le fer y. 



Ces hypothèses rendent bien compte des résultats de nos expériences, 

 mais ne pourraient être admises comme définitives que confirmées plus 

 amplement, surtout par une étude analogue des aciers au carbone. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques propriétés d'un fer électrolyti que industriel. 

 Note (') de MM. L. Guii.i.et et A. 1»ortevix, présentée par M. H. Le 

 Chatelier. 



La présentation d'une Note de M. Broniewski (voir ci-dessus) nous 

 incite à communiquer de suite à l'Académie les résultats que nous possé- 

 dions depuis quelque temps sur les propriétés du fer électrolytique, et 

 dont la publication n'a été différée qu'en raison d'essais en cours, notam- 

 ment au point de vue des gaz occlus. 



L'un de nous s'occupe d'ailleurs depuis quelque temps de la fabrication 

 industrielle du fer sur lequel ces essais ont été faits. 



L'échantillon utilisé a pour composition ( 2 ) : 



C = indosable; Mn = o;Si = o;S = o;P = o,025 ; As = 0,011. 



Au sortir de l'électrelyte, le métal sursaturé d'hydrogène est extrême- 

 ment fragile. 11 présente alors une dureté à. la bille de il\o (bille de io mm ; 

 pression de 3ooo kg ), et l'examen micrographique montre un aspect tout à 

 fait caractéristique (fig- 1). 



Après un recuit de 2 heures à 900 dans la magnésie, la dureté, déter- 

 minée dans les mêmes conditions, a été de 90 et la structure micrographique 

 est devenue normale (Jîg. 2). 



Points critiques. — La détermination des points critiques faite au galva- 

 nomètre double Saladin-Le Chatelier nous a donné les résultats suivants : 



(') Reçue dans la séance du i(\ février 1 9 r 3. 



(-) Il est à noter que les améliorations apportées dans la fabrication ont conduit 

 récemment à l'obtention d'un métal à teneur en phosphore beaucoup plus faible. 



